ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (2) (2010) : 36 – 40

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pembuatan Arang Aktif Tempurung Kelapa Sawit untuk Pemucatan Minyak Goreng Sisa Pakai
Agi Yulianti a , Taslimah a* , Sriatun a
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275
* Corresponding author: taslimah@live.undip.ac.id Art ic le   Info Ab s t rac t Keywords: activated charcoal; oil palm shell; blanching; used cooking oil
The  production  of  activated  charcoal  of  oil  palm  shell  with  HCl,  NaOH  and  ZnCl 2 as activator has been conducted to know their ability to blanch the used cooking oil. Active charcoal  production  was  begun  with  the  banning  of  coconut  shell  using  a  minimum  of oxygen stove. Subsequently, the obtained charcoal was chemically activated by immersion in HCl, NaOH and ZnCl 2 (1M) solutions for 10 hours respectively. Characterization of the results  was  including  the  water content  test, ash  content  and  FTIR  spectrophotometry. The  adsorption  capacity  of  the  activated  charcoal  was  determined  against  the  residual cooking  oil  with  a  temperature  variation  from  30°C  to  110°C  with  20°C  intervals  and variation  of  adsorption  contact  time  from  15  minutes  to  105  minutes  at  intervals  of  15 minutes. It was concluded that NaOH activated charcoal was the most effective activated charcoal for adsorption of used cooking oil by increasing the bleaching power from 10.19% before activation to 34.104% after activation at 30°C and contact time of 75 min.

## Ab s t rak
Kata kunci: arang aktif;
tempurung kelapa sawit; pemucatan; minyak goreng sisa pakai
Pembuatan  arang  aktif  tempurung kelapa  sawit  dengan  aktivator  HCl, NaOH  dan  ZnCl 2
telah  dilakukan  untuk  mengetahui  daya  pemucatannya  terhadap  minyak  goreng  sisa pakai.  Pembuatan  arang  aktif  diawali  dengan  pengarangan  tempurung  kelapa  sawit menggunakan  tungku  minimal  oksigen  (TMO).  Arang  yang  diperoleh  selanjutnya diaktivasi  secara  kimia  melalui  perendaman  dalam  larutan  HCl,  NaOH  dan  ZnCl 2 (1M) selama 10 jam. Karakterisasi hasil meliputi uji kadar air, kadar abu dan spekrofotometer FTIR.  Daya  adsorpsi  arang  aktif  ditentukan  terhadap  minyak  goreng sisa  pakai  dengan variasi temperatur dari 30°C hingga 110°C dengan selang 20°C dan variasi waktu kontak adsorpsi  dari  15  menit  hingga  105  menit  dengan  selang  waktu  15  menit.  Disimpulkan bahwa arang teraktivasi NaOH merupakan arang aktif yang paling efektif untuk adsorpsi minyak  goreng  sisa  pakai  dengan  peningkatan  daya  pemucatan  dari  10,19%  sebelum aktivasi menjadi 34,1040% setelah aktivasi pada temperatur  30°C dan waktu kontak 75 menit.

## 1. Pendahuluan
Meningkatnya  jumlah  produksi  kelapa  sawit  dapat menghasilkan  limbah  padat  berupa  tempurung  kelapa sawit.  Setiap  hektar  kebun  kelapa  sawit  dapat menghasilkan  2-5  ton  tempurung  per  tahun.  Jumlah
yang cukup banyak ini menyebabkan limbah tempurung kelapa sawit memiliki potensi sebagai polutan di daerah sekitar  pabrik  kelapa  sawit.  Tempurung  kelapa  sawit tersusun  dari  selulosa,  hemiselulosa,  lignin  dan komponen  anorganik  [1].  Selulosa,  hemiselulosa  dan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (2) (2010) : 36 – 40
lignin  merupakan  senyawa  dengan  kandungan  karbon tinggi  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  material  awal arang aktif.
Arang  aktif  dapat  dibuat  melalui  dua  tahap,  yaitu karbonisasi  (pengarangan)  dan  aktivasi.  Karbonasi merupakan  proses  pengarangan  dalam  ruangan  tanpa adanya  oksigen  dan  bahan  kimia  lainnya  [2].  Proses karbonisasi  berlangsung  pada  temperatur  400-600°C. Aktivasi adalah perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara penghilangan hidrokarbon,  gas-gas,  air  dan  memecahkan  ikatan hidrokarbon  atau  mengoksidasi  molekul  permukaan sehingga  arang  mengalami  perubahan  sifat,  baik  fisika atau  kimia,  yaitu  luas  permukaannya  bertambah  besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. Proses aktivasi arang aktif dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu aktivasi termal  dan  aktivasi  kimiawi.  Aktivasi  termal  dilakukan dengan  mengontakkan  arang  hasil  karbonisasi  dengan udara  beroksigen  tinggi  atau  dipanaskan  pada temperatur  tinggi  antara  700-1100°C  sehingga  volume pori  dan  luas  permukaan  produk  meningkat  [3].  Proses aktivasi  kimia  dilakukan dengan  merendam  arang  hasil karbonisasi  dalam  bahan-bahan  kimia  seperti: hidroksida  logam  alkali,  asam  klorida,  asam  sulfat, garam  fosfat  dan  khususnya  ZnCl 2 untuk  melarutkan pengotor-pengotor dalam pori-pori arang aktif sehingga luas  permukaan,  ukuran  pori  lebih  besar  dan  gugus fungsi arang aktif bertambah [4].
Disamping itu perkembangan zaman menyebabkan pergeseran  pola  makan  masyarakat  Indonesia  dari tradisional  (rebus)  menjadi  lebih  modern  (goreng) sehingga  konsumsi  minyak  goreng  meningkat. Tingginya  harga  minyak  goreng  menyebabkan  tidak semua  masyarakat  menggunakan  minyak  untuk  sekali menggoreng,  khususnya  pada  masyarakat  menengah kebawah  sering  kali  minyak  goreng  dipakai  berulang- ulang. Pemakaian minyak berulang-ulang menyebabkan rusaknya  asam  lemak  tak  jenuh  menjadi  asam  lemak jenuh,  munculnya  persenyawaan  peroksida  dan teroksidasinya  pigmen  tokoferol  minyak  menjadi kroman  5,6  kuinon  sehingga  minyak  berwarna  coklat, adanya  air  dari  bahan  yang  kita  goreng  menyebabkan minyak  dapat  terhidrolisis  menjadi  asam  lemak  bebas dan  gliserol  [5]  selain  itu  terlarutnya  sisa  bahan-bahan gorengan dalam minyak. Adanya bahan-bahan tersebut memberikan  indikasi  penurunan  mutu  minyak  dan berbahaya  bagi kesehatan.  Agar  dapat  mengurangi  zat- zat  yang  berbahaya  bagi  tubuh  sehingga  minyak  aman untuk  di  konsumsi  kembali,  perlu  dilakukan  perlakuan terhadap  minyak  goreng  sisa  pakai.  Salah  satu  cara perlakuan  yang  mudah  dan  sederhana  adalah  dengan menggunakan arang aktif sebagai adsorben.
Beberapa penelitian tentang pembuatan arang aktif dari  tempurung  kelapa  telah  dilakukan  dengan memanfaatkan  limbah  tempurung  kelapa  untuk pembuatan  arang  aktif  melalui  tahap  karbonisasi  dan tahap  aktivasi.  Aktivator  yang  digunakan  adalah  H 2 SO 4 dan  H 3 PO 4 ,  produk  arang  aktif  yang  dihasilkan mempunyai kadar air 3,43% dan 3,35% dengan kadar abu 0,58%  dan  0,62%  untuk  arang  jawa  dan  untuk  arang kalimantan  dengan  kadar  air  6,18%  dan  6,11%  dengan
kadar  abu  1,10%  dan  0,98%  [6].  Arang  aktif  dari tempurung  kelapa  memiliki  daya  pemucatan  terhadap minyak  goreng  sisa  pakai  sebesar  18%  [7].  Arang  aktif dari  tempurung  kelapa  memiliki  kadar  abu  mencapai 6,49%  [8].  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  variasi temperatur  karbonisasi  300  C,  350  C,  400  C  dengan aliran  konstan  nitrogen  didapatkan  hasil  adsorpsi  yang tinggi  pada  temperatur  400  C  [9].  Tempurung  kelapa sawit  memiliki  kemiripan  dan  perbedaan  dengan tempurung kelapa. Perbedaan yang mencolok yaitu pada kekerasan  tempurung  dan  kadar  karbon  murni. Tempurung kelapa sawit memiliki tempurung lebih keras dan  kadar  karbon  murni  lebih  tinggi,  sehingga  arang aktif  tempurung  kelapa  sawit  diduga  memiliki  kualitas yang lebih bagus dari arang aktif tempurung kelapa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dilakukan pembuatan  arang  aktif  dari  tempurung  kelapa  sawit dengan  aktivator  HCl,  NaOH  dan  ZnCl 2 .  Penggunaan aktivator  HCl  dan  ZnCl 2 karena  aktivator  tersebut memiliki  kemampuan  yang  lebih  besar  dalam melarutkan pengotor dalam arang seperti K, Na, Mg, Ca, Mn dan Fe dibanding dengan aktivator lain seperti H 2 SO 4 [10], sehingga  luas  permukaan,  ukuran  pori  lebih  besar dan  gugus  fungsi  arang  aktif  bertambah  [4].  Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah penanganan  limbah  padat  industri  kelapa  sawit  dengan menghasilkan  produk  baru  yang  lebih  bermanfaat dengan  nilai  ekonomi  yang  lebih  tinggi,  yaitu  sebagai arang  aktif  dan  dapat  memberikan  informasi  jenis aktivator yang paling efektif untuk aktivasi arang aktif.

## 2. Metodologi

## Pembuatan dan aktivasi arang dari Tempurung Kelapa Sawit
Tempurung kelapa sawit dibakar dalam suatu kaleng pada  tungku  minimal  oksigen  (TMO).  Pada  tungku minimal  oksigen  terdapat  satu  ventilasi  pada  bagian bawah sebagai tempat masuknya bahan bakar dan keluar masuknya  oksigen.  Tempurung  kelapa  sawit  yang  akan diarangkan  ditempatkan  dalam  kaleng dan  pada  bagian bawah  kaleng  diberi  4  lubang.  Pengarangan  dilakukan selama  8  jam  dan  setiap  15  menit  dilakukan pengontrolan nyala pembakar.
Arang tempurung kelapa sawit yang telah berukuran 100  mesh  direndam  dalam  larutan  (bervariasi)  HCl  1M, NaOH 1M, ZnCl 2 1M selama 10 jam dengan perbandingan rasio  1  :  2.  Kemudian  larutan  tersebut  di  saring. Selanjutnya dilakukan pencucian menggunakan akuades hingga  pH  7.  Kemudian  dikeringkan  dalam  oven  pada suhu  sekitar  110°C  selama  3  jam,  didinginkan  dalam desikator.

## Karakterisasi arang aktif yang dihasilkan
Analisis  arang  aktif  yang  dihasilkan  meliputi  kadar air, kadar abu dan spekrofotometer FTIR.
Pemucatan Minyak Goreng Sisa Pakai – penentuan temperatur Optimum
Arang aktif sebanyak 0,25 gram didispersikan dalam 10  mL  minyak  yang  ditempatkan  dalam  gelas  beker.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (2) (2010) : 36 – 40
Campuran dipanaskan pada temperatur 70°C dan diaduk konstan menggunakan pengaduk magnetik stirer dengan waktu  kontak  selama  30  menit.  Selanjutnya  dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Perlakuan yang sama diulang dengan variasi temperatur 30, 50, 90, 110°C dan ditentukan  kondisi  optimum  dengan  pengukuran absorbansi  filtrat  yang  diperoleh  menggunakan spektrofotometer UV-Vis.
Pemucatan Minyak Goreng Sisa Pakai – penentuan waktu kontak optimum
Arang aktif sebanyak 0,25 gram didispersikan dalam 10  mL  minyak  yang  ditempatkan  dalam  gelas  beker. Campuran  dipanaskan  pada  temperatur  optimum  dan diaduk konstan menggunakan pengaduk magnetik stirer dengan  waktu  kontak  15  menit.  Campuran  tersebut dipisahkan  dengan  disaring.  Perlakuan  yang  sama diulang dengan variasi waktu kontak 30, 45, 60, 75, 90, 105  menit  dan  ditentukan  kondisi  optimum  dengan pengukuran absorbansi filtrat yang diperoleh menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## Pemucatan Minyak Goreng Sisa Pakai pada Kondisi Optimum Adsorpsi
Arang  sebelum  aktivasi  sebanyak  0,25  gram didispersikan  dalam  10  mL  minyak  yang  ditempatkan dalam  gelas  beker.  Campuran  dipanaskan  pada temperatur optimum dan diaduk konstan menggunakan pengaduk magnetik stirer pada waktu kontak optimum. Campuran  tersebut  dipisahkan  dengan  disaring. Perlakuan  yang  sama  diulang  untuk  arang  aktif perdagangan  dan  ditentukan  absorbansi  filtrat  yang diperoleh menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembuatan dan aktivasi Arang dari Tempurung Kelapa Sawit
Proses  pembuatan  arang  tempurung  kelapa  sawit adalah  dengan  pengarangan  tempurung  kelapa  sawit kering  menggunakan  tungku  minimal  oksigen  (TMO) selama  8  jam  bertujuan  untuk  mendapatkan pembakaran  arang  yang  sempurna.  Arang  yang dihasilkan masih mengandung pengotor, sehingga perlu perlakuan untuk melarutkan pengotor tersebut.
Proses aktivasi arang dilakukan secara kimia. Arang yang telah berukuran 100 mesh direndam dengan variasi aktivator yaitu larutan NaOH, HCl dan ZnCl 2 . Pada proses aktivasi,  larutan  tersebut  akan  melarutkan  zat-zat pengotor  dalam  arang  seperti  mineral-mineral anorganik  dan  tar,  sehingga  menyebabkan  semakin besar pori dan meningkatnya luas permukaan arang aktif [11],  hal  ini  akan  meningkatkan  kemampuan  adsorpsi dari arang aktif.

## Kadar Air
Kadar  air  merupakan  salah  satu  sifat  kimia  arang aktif  yang  akan  mempengaruhi  kemampuan  adsorpsi arang  aktif  sebagai  suatu  adsorben.  Berikut  ini  data pengukuran  kadar  air  arang  aktif  tempurung  kelapa sawit:
Tabel 1. Data pengukuran kadar air arang aktif tempurung kelapa sawit Aktivator (1M) Kadar Air (%) Kadar Air (%) SNI Tanpa Aktivator 4,3137 Maksimum 15 NaOH 3,1394 HCl 2,3577 ZnCl 2 2,6479
Dari data  pada tabel 1 terlihat bahwa arang sebelum aktivasi  memiliki  kadar  air  yang  lebih  tinggi  dibanding arang  setelah  diaktivasi.  Penurunan  kadar  air menyebabkan  pori-pori  pada  arang  aktif  semakin terbuka,  sehingga  luas  permukaan  arang  aktif  semakin meningkat.  Dari  pengujian  diperoleh  bahwa  arang  aktif dengan  aktivator  HCl  memiliki  kadar  air  terkecil  yaitu sebesar 2,3577%.

## Kadar Abu
Reaktivitas  arang  aktif  tempurung  kelapa  sawit sebagai adsorben dipengaruhi oleh kadar abu. Kadar abu yang  dihasilkan  merupakan  pengotor  arang  aktif, sehingga semakin rendah kadar abu maka kualitas arang aktif  semakin  baik.  Berikut  ini  data  pengukuran  kadar abu arang aktif tempurung kelapa sawit:
Tabel 2. Data pengukuran kadar abu arang aktif
tempurung kelapa sawit Aktivator (1M) Kadar Abu (%)  Kadar Abu (%) SNI Tanpa aktivator 3,2864 Maksimum 10 NaOH 1,6476 HCl 1,3425 ZnCl 2 2,7792
Dari data pada tabel 2 terlihat bahwa arang sebelum diaktivasi  memiliki  kadar  abu  lebih  tinggi  dibanding arang setelah diaktivasi. Dari pengujian diperoleh bahwa arang  aktif  dengan  aktivator  HCl  memiliki  kadar  abu terkecil yaitu sebesar 1,3425%.

## Spektra FTIR
Karakterisasi sampel dengan menggunakan metode spektrofotometri infra merah bertujuan untuk menentukan  gugus  fungsi  yang  ada  dalam  sampel. Karakterisasai  dilakukan  terhadap  arang  sebelum aktivasi  dan  arang  setelah  aktivasi,  pola  spektra  hasil pengukuran disajikan pada gambar 1:
Gambar 1. Spektra FTIR  arang aktif: a. Sebelum aktivasi, b. Teraktivasi ZnCl 2 , c. Teraktivasi NaOH dan d.
Teraktivasi HCl
Pada  gambar  1  terlihat  bahwa  pola  spektra  arang aktif  sebelum  dan  sesudah  aktivasi  memiliki  pola  yang mirip.  Dari  ketiga  aktivator  yang  digunakan,  HCl merupakan  aktivator  yang  paling  bagus  untuk mengaktivasi  arang  aktif,  pori-pori  arang  aktif  lebih terbuka  dan  dimungkinkan  gugus  fungsi  yang  semula tertutup  oleh  pengotor  dengan  adanya  aktivasi  HCl menyebabkan  gugus  fungsi  tersebut  lebih  terbuka.  Hal ini  menyebabkan  kuantitas  gugus  fungsi  yang  muncul pada arang aktif lebih banyak.

## Temperatur Optimum Pemucatan Minyak Goreng
Penentuan temperatur optimum pemucatan minyak goreng sisa pakai dilakukan pada kisaran temperatur 30- 110°C  dengan  selang  20°C.  Daya  pemucatan  masing- masing  adsorben  dengan  variasi  temperatur  adsorbsi disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Daya pemucatan arang aktif terhadap minyak goreng sisa pakai dengan variasi temperatur adsorpsi
Arang teraktivasi Temperatur (°C) % Daya Pemucatan HCl 30 26,5896 50 28,0347 70 32,9480 90 28,3237 110 32,3699
NaOH 30 32,0809 50 28,3237 70 28,6127 90 31,5029 110 32,9480
ZnCl 2
30 30,0578 50 28,6127 70 30,0578 90 29,4798 110 29,1908
Dari  data  pada  tabel  4  terlihat  bahwa  temperatur mempengaruhi  adsorpsi  minyak  goreng sisa  pakai  oleh arang  aktif.  Proses  adsorpsi  yang  terjadi  diduga mengikuti  pola  persamaan  adsorpsi  polimolekuler  dan teori  adsorpsi  kapiler.  Dari  pemucatan  minyak  goreng sisa pakai diperoleh temperatur optimum adsorpsi untuk arang teraktivasi HCl, NaOH dan ZnCl 2 adalah 70°C, 30°C dan  30°C  dengan  daya  pemucatan  masing-masing sebesar 32,9480%, 32,0809% dan 30,0578%.

## Waktu Kontak Optimum Pemucatan Minyak Goreng
Daya  pemucatan  arang  aktif  sebagai  fungsi  waktu disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Daya pemucatan arang aktif terhadap minyak goreng sisa pakai dengan variasi waktu kontak adsorpsi
Arang teraktivasi Waktu kontak (menit) % Daya
Pemucatan
HCl
15 30,9249 30 32,9480
45 33,5260 60 36,1272
75 32,6590 90 33,8150
105 32,9480
NaOH 15 28,9017
30 32,0809 45 32,6590 60 33,2370 75 34,1040 90 32,0809
105 34,3931
ZnCl 2
15 25,4335 30 30,0578 45 32,3699 60 30,3468 75 29,7688 90 33,2370 105 32,3699
Dari data pada tabel 4 terllihat bahwa waktu kontak mempengaruhi  adsorpsi  minyak  goreng sisa  pakai  oleh arang  aktif.  Dari  pemucatan  minyak  goreng  sisa  pakai diperoleh  waktu  kontak  optimum  adsorpsi  untuk  arang teraktivasi  HCl,  NaOH  dan  ZnCl 2 adalah  60 menit,  75 menit  dan  90  menit  dengan  daya  pemucatan  masing- masing sebesar 36,1272%, 34,1040% dan33,2370%
Setelah  diperoleh  temperatur  dan  waktu  kontak optimum  adsorpsi,  selanjutnya  dilakukan  adsorpsi minyak  goreng  sisa  pakai  dengan  adsorben  arang sebelum aktivasi dan arang aktif perdagangan, bertujuan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (2) (2010) : 36 – 40
sebagai  pembanding  untuk  mengetahui  kemampuan adsorpsi arang aktif perdagangan dan arang tempurung kelapa  sawit  sebelum  dan  setelah  aktivasi.  Hasil pengukuran disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Daya pemucatan arang tempurung kelapa sawit, arang teraktivasi HCl, NaOH, ZnCl 2 dan arang aktif perdagangan terhadap minyak goreng sisa pakai pada temperatur dan waktu kontak optimum adsorpsi
T o pt im um ( °C)
t op ti m um ( m en it ) % Daya Pemucatan Ar an g ta n pa ak ti va si Arang setelah aktivasi Ar an g ak ti f pe rda ga n ga n
HCl ZnCl2 NaOH 70 60 12,1387  36,1272 - - 17,3419 30 75 10,1911 - - 34,1040  17,6300 30 90 11,8497 - 33,2370 - 18,7861
Dari  data  pada  tabel  6  terlihat  bahwa  daya pemucatan arang aktif perdagangan dan arang sebelum aktivasi  lebih  kecil  dari  arang  setelah  diaktivasi dengan HCl, NaOH  dan  ZnCl 2 .  Dilihat  dari  temperatur  optimum adsorpsinya  maka  penggunaan  aktivator  NaOH  lebih menguntungkan  dibanding  arang  teraktivasi  HCl  dan ZnCl 2 .

## 4. Kesimpulan
Arang  yang  dihasilkan  dapat  digunakan  sebagai adsorben. Aktivasi arang tempurung kelapa sawit dengan HCl,  NaOH  dan  ZnCl 2 dapat  meningkatkan  daya pemucatan terhadap minyak goreng sisa pakai.
Arang teraktivasi NaOH merupakan arang aktif yang paling  efektif  untuk  adsorpsi  minyak  goreng  sisa  pakai dengan  peningkatan  daya  pemucatan  dari  10,1911% menjadi  34,1040%  pada  temperatur  30°C  dan  waktu kontak 75 menit.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Tjutju  Nurhayati,  Tempurung  Kelapa  Sawit  (TKS) sebagai Bahan Baku Alternatif untuk Produksi Arang Terpadu  dengan  Pyrolegneous/Asap  Cair,  in: Departemen  Hasil  Hutan,  Institut  Pertanian  Bogor, Bogor, 2005.
[2] Helena  Jankowska,  Andrzej  Świątkowski,  Jerzy Choma, Active carbon, Ellins Horwood, 1991.
[3]  Muhammad  Arif  Pratama,  Penurunan  Kadar Deterjen  Pada  Limbah  Cair  Laundry  dengan Menggunakan  Reaktor  Biosand  Filter  Yang  Diikuti Reaktor  Activated  Carbon,  in:    Jurusan  Teknik
Lingkungan, Universitas
Islam
Indonesia,
Yogyakarta, 2003.
[4]  Muslim, Karakterisasi Karbon Aktif dari Green Coke dengan Perlakuan Kimia (NaOH), in:  Jurusan Kimia, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
[5]  S. Ketaren, Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan,  in,  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta, 1986.
[6]  A.  Budiono,  Pengaruh  Aktivasi  Arang  Tempurung Kelapa  dengan  Asam  Sulfat  dan  Asam  Fosfat  untuk
Adsorpsi  Fenol,  in:    Jurusan  Kimia,  Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
[7]  Ani Prihartini, Pemucatan Minyak Goreng Sisa Pakai dengan Karbon Aktif, in:  Jurusan Kimia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
[8]  E. F. Jaguaribe, L. L. Medeiros, M. C. S. Barreto, L. P. Araujo,  The  performance  of  activated  carbons  from sugarcane  bagasse,  babassu,  and  coconut  shells  in removing  residual  chlorine,  Brazilian  Journal  of Chemical Engineering, 22, (2005) 41-47
[9]  M.  A.  Rahman,  M.  Asadullah,  M.  M.  Haque,  M.  A. Motin,  M.  B.  Sultan,  M.  A.  K.  Azad,  Preparation  and characterization  of  activated  charcoal  as  an adsorbent,  Journal  of  Surface  Science  and Technology, 22, 3/4, (2006) 133-140
[10] Arthur  Israel  Vogel,  G.  Svehla,  Textbook  of  Macro and  Semimicro  Qualitative  Inorganic  Analysis, Longman Scientific & Technical, 1987.
[11]  Indah  Subadra,  Pembuatan  Karbon  Aktif  dari Tempurung Kelapa dengan Aktivator (NH 4 )HCO 3 dan Aplikasinya  sebagai  Adsorben  dalam  Proses Penjernihan  Virgin  Coconut  Oil, in:    Jurusan  Kimia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.